Държавен вестник, бр. 2, 2002 г., стр. 10

С Т Р .  10
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  2
творимия компонент. Където е възможно, реактивите
се избират така, че да имат минимално влияние върху
неразтворимите влакна. Ако се знае, че се губи маса по
време на анализа, резултатът трябва да се коригира. За
тази цел са указани коефициенти за корекция. Те са
определени от няколко лаборатории чрез обработка с
подходящия реактив, определен от метода за анализ, на
влакна, почистени чрез предварителна обработка. Тези
стойности са приложими само за неразложени влакна.
За влакна, разложени преди или по време на обработ-
ката, може да са необходими други стойности. Указа-
ните процедури се прилагат за единични анализи. Тряб-
ва да се проведат най-малко два анализа на отделни
образци както при ръчно, така и при химично отделяне.
За потвърждаване на резултатите, освен ако техничес-
ки не е възможно, се препоръчва да се използват алтер-
нативни процедури, чрез които съставката, която е била
остатък в стандартния метод, се разтваря първа.
I. Обща информация за методите за качествен хи-
мичен анализ на смеси от текстилни влакна
Сведения, общи за методите за качествен химичен
анализ на смеси от текстилни влакна.
I.1. Приложение
Приложението на всеки метод определя влакната,
за които той може да се прилага.
I.2. Принцип на работа
След като се установят съставките на сместа, не-
влакнестите вещества се премахват посредством под-
ходяща предварителна обработка. Премахва се и еди-
ният от компонентите, обикновено чрез избирателно
разтваряне. Метод № 12 прави изключение. Той се ос-
новава на определяне състава на един от двата компо-
нента. Неразтворимият остатък се претегля и се изчис-
лява частта на разтворимия компонент спрямо загуба-
та на маса. За предпочитане е в случаите, където не
представлява трудност от техническа гледна точка, да
се разтвори този компонент, чието съдържание във
влакното е по-високо. По този начин остава влакното,
което представлява по-малката част от сместа.
I.3. Материали и оборудване:
I.3.1. Уреди:
I.3.1.1. Филтърен съд и колби за претегляне или друг
уред, който ще даде идентични резултати;
I.3.1.2. Херметична колба;
I.3.1.3. Изсушител със силикагел-индикатор;
I.3.1.4. Вентилирана камера за изсушаване на проби
при 150 ± 3 °C;
I.3.1.5. Аналитични везни с точност до 0,0002 g;
I.3.1.6. Екстрактор или друг уред, който ще даде
идентични резултати;
I.3.2. Реактиви:
I.3.2.1. Петролен етер, дестилиран, с температура
на кипене от 40 °C до 60 °C.
I.3.2.2. Другите реактиви са уточнени в съответните
части за всеки метод. Всички реактиви трябва да са
химически чисти.
I.3.3.3. Дестилирана или дейонизирана вода
I.4. Обработка на тестовата атмосфера
Определя се сухо вещество, поради което не е необ-
ходимо да се обработва образецът или анализът да се
провежда в обработена атмосфера.
I.5. Лабораторна проба
Взема се проба, която да е представителна за проб-
ната маса и достатъчна, за да осигури всички необходи-
ми образци, всеки не по-малко от 1 g.
I.6. Предварителна обработка на пробата (вж. т. 1
на раздел I)
В случай че в пробата има вещество, което не тряб-
ва да се взема под внимание в изчисленията на частите
(чл. 26 от наредбата), то трябва да се премахне по под-
ходящ метод, който няма да засегне никой от компо-
нентите на влакното.
За тази цел невлакнестата материя, която може да се
отдели с петролен етер и вода, се премахва, като изсуше-
ната проба се обработва в екстрактор с петролен етер за
време от един час най-малко шест цикъла на час. Етерът
Ако продуктът, чийто състав трябва да се определи,
не е еднороден, се избират проби от всяка негова част
и се определят относителните им пропорции спрямо
целия продукт.
След това се изчисляват частите в проценти, като се
вземат предвид относителните им пропорции.
Пробите се обработват.
Избират се образци, представителни за обработе-
ните проби.
Раздел II
Методи за количествен анализ на някои двукомпо-
нентни смеси от текстилни влакна
1. Обща информация
Въведение
Методите за количествения анализ на смесите от
влакна се основават главно на два процеса—ръчното
разделяне и химичното разделяне на влакната.
Методът на ръчното отделяне трябва да се използва
винаги, когато е възможно, тъй като той дава по-точни
резултати от химичния метод. Може да се използва за
всички материали, чиито съставящи влакна не са плът-
но свързани, както например е при преждите, съставе-
ни от няколко елемента, всеки от които е изработен
само от един вид влакно, или при платове, в които влак-
ното на основата е различно от това на вътъка, или при
плетени платове от различни видове прежди, които
могат да се разплитат.
Методите за химичен количествен анализ се осно-
вават на избирателното разтваряне на отделните ком-
поненти. След премахването на някой компонент не-
разтворимият остатък се претегля и се изчислява част-
та на разтворения компонент спрямо загубата на маса.
Първата част от раздела дава обща информация за ана-
лизите по този метод. Те се прилагат за всякакви типо-
ве смеси от влакна, описани в раздела, независимо от
състава им. Следователно тази част трябва да се ползва
заедно със следващите отделни части на раздела, които
описват подробно процедурите, приложими за конкрет-
ни смеси от влакна. Понякога даден анализ се основава
на принцип, който е различен от този на избирателната
разтворимост. В такива случаи е дадена подробна ин-
формация в съответната част.
Влакнестите смеси по време на обработката, как-
то и готовите платове могат да съдържат невлакнес-
ти елементи, като мазнини, восъци или апретура, или
водоразтворими вещества, които попадат в тях или
по естествен път, или пък се добавят за улеснение на
обработката. Невлакнестите елементи трябва да се
премахнат преди анализа, поради което е указан и
метод за премахване на мазнини, восъци и водоразт-
ворими вещества.
Текстилните продукти могат да съдържат смоли или
други вещества, които се добавят, за да придадат на
материята някои специални свойства. Такива вещест-
ва, включително оцветители, в изключителни случаи
могат да попречат на действието на реактива върху раз-
творимия компонент и/или могат да бъдат частично
или напълно премахнати от реактива. По този начин
такива вещества могат да доведат до грешки и затова
трябва да се премахнат преди анализирането на проба-
та. Ако не е възможно да се премахнат тези добавки,
методите за количествен анализ, описани в този раз-
дел, ще бъдат неприложими.
Оцветителите в оцветените текстилни продукти се
смятат за неразделна част от влакното и не се премахват.
Анализите се провеждат на базата на сухото вещес-
тво маса. Затова е дадена процедура за определяне на
сухото вещество.
Резултатът се получава, като към сухото вещество
се приложат допустимите отклонения съгласно прило-
жение № 4.
Преди началото на анализа трябва да се установи
типът на всички влакна в сместа. При някои методи
неразтворимата част от сместа може частично да бъде
разтворена в реактива, използван за разтваряне на раз-